—  725  — 
K  Come  al  solito  si  è  studiato  due  volte  il  raffreddamento  della  lega 
da  245°  sino  alla  temperatura  di  solidificazione,  nell' apparecchio  della  fusione 
conservato  a  102".  Nelle  due  determinazioni  si  sono  ottenuti  numeri  identici. 
Dapprima  la  lega  si  raffredda  rapidamente  e  con  regolarità;  ma  dopo  rag- 
giimto  i  156°,8  con  maggior  lentezza  sino  a  126°,6,  dove  si  mantiene  costante 
a  limgo. 
«  Si  assume  perciò 
VI.  Lega,  90Pb-]-10Sh. 
"  Anche  per  questa  lega  la  curva  di  raffreddamento  ha  i  soliti  caratteri. 
In  tre  determinazioni  fatte,  portandola  fusa  e  sufficientemente  riscaldata  nel- 
l'apparecchio a      si  ottiene  : 
r' 
T 
200° 
258°,2 
246,1 
222 
259,0 
246,5 
224 
259,1 
246,7 
a  Sicché  come  valori  medi  si  ritengono  i  seguenti: 
7:'=258^8  Tr=246°,4. 
VII.  Lega,  82Pb  +  18Sb. 
«  Questa  lega  si  raffredda  in  una  maniera  piìi  complicata  delle  altre  finora 
considerate. 
«  Abbiamo  fatto  due  serie  di  prove  e  si  sono  ottenuti  i  seguenti  risultati  : 
«  1°  Lega  riscaldata  a  330°  e  portata  nell'apparecchio  a  223°.  Inco- 
mincia col  raffreddarsi  regolarmente  sino  a  254°,7;  al  disotto  di  questa  tem- 
peratxu-a  l'abbassamento  di  temperatura  si  fa  più  lento  e  si  ottiene  quindi 
una  notevole  costanza  a  249°, 7.  Dopo  questa  prima  sosta  si  raffredda  abba- 
stanza rapidamente  sino  a  245°, 7  dove  vi  ha  accenno  ad  altra  sosta. 
«  2°  La  lega  a  340°  è  posta  nell'apparecchio  a  220°.  L'andamento 
della  cui-va  del  raffreddamento  è  identico  a  queUo  della  cm-va  data  dalla  prova 
precedente.  Si  ha  il  cambiamento  nella  velocità  di  raffreddamento  a  251°, 3 
ed  una  sosta  a  249,4.  A  245,5  si  avrebbe  l'indizio  di  una  seconda  sosta.  Si 
assumono  perciò  i  seguenti  valori  medi  per  rei/ 
z:'  =  153°  'ir  =  249°,6 
"  Come  mostra  il  fatto  di  una  sosta  non  perfetta  durante  la  solidifica- 
zione della  lega,  si  deve  arguire  che  il  cambiamento  di  stato  di  quest'ultima 
non  avviene  nella  maniera  la  più  semplice. 
VIIL  Lega,  90  Cd +  10  Zn. 
«  La  lega  riscalditi  a  355°  viaa  mi«a  nell'apparecchio  a  195°.  A  279° 
